DBS GITES MfiTALLIFfeRES. 217 



variees de diverses manieres, m'avaient procure une collec- 

 tion de sulfures artificiels rivalisant, pour la perfection, 

 avec les plus remarquables silicates de M. Berthier, et ils 

 avaient de plus, pour moi, I'interet special que j'attache a 

 tout ce qui appartient aux filons. 



28. Malgre son degre d'avancement, la question des silicates 

 me parut encore devoir etre reprise, et je m'en occupai en 

 1841 (Ann. de la Soc, d'Agr. de Lyon, torn. IV). J'insistai 

 alors sur les differences qu'ils presentent au point de vue de 

 la viscosite. Elle retarde la cristallisation , tandis que les 

 composes siliceux, qui sont doues d'une fluidite pour ainsi 

 direaqueuse, cristallisent presque aussi subitement que I'eau, 

 quand ces corps sont respectivement arrives au degre de 

 refroidissement convenable. 



Observant ensuite plus attentivement la serie des pheno- 

 menes particuliers aux composes visqueux, je distinguai 

 trois faits distincts, savoir : 



A. Une separation en vertu de laquelle il se forme des 

 cristaux opaques dans I'interieur d'une pate parfaitement 

 diaphane; tantot ces cristallites sont de simples aiguilles 

 confusement distribuees, dans d'autres cas on a des prismes 

 quadrilateres, simples ou entre-croises. II se produit egale- 

 ment des prismes hexagonaux ; enfin on obtient des sphe- 

 roides radies et a couches concentriques dont le diametre 

 pent atteindre 0™,05. Ces productions furent assimilees a la 

 formation des cristaux au milieu d'une eau-mere. 



B. Un verre blanc ou vert, un laitier, soumis a un refroi- 

 dissement lent, ou rechauffes convenablement apres leur so- 

 lidification, s'opacifient de plus en plus, et prennent, dans un 

 certain moment de I'operation, I'apparence d'un email. Dans 

 cet etat, le produit n'est pas encore cristallise ; il ne polarise 

 pas la lumiere. J'ai done suppose que la perte de transpa- 

 rence du verre est le resultat de la precipitation confuse dc 



